( 324 ) 



silicium soit à l'état naissant au moment de la combinaison : car l'ahimi- 

 nium fondu dans un creuset de terre en attaqueles parois (i), met le silicium 

 à nu, mais ne s'y unit pas; le métal a conservé toute sa malléabilité, et l'on 

 trouve dans le creuset une poudre chocolat à peu près identique au silicium 

 de Berzelius. On verra plus tard que cette fonte est le premier produit qui 

 résulte de l'action de la pile sur le chlorure d'aluminium et sur le chlorure 

 de silicium qui existent toujours ensemble dans les matières impures que 

 l'on soiunet à la décomposition. 



» Je ne donnerai dans cette Note que deux modes de préparation, les 

 seuls que je connaisse bien et que j'aie souvent pratiqués. 



» 1°. Procédé par le sodium. — On prend lui gros tube de verre de 3 

 à 4 centimètres de diamètre, on y introduit 200 à 3oo grammes de chlo- 

 rure d'aluminium qu'on isole bien entre deux tampons d'amiante. Par une 

 des extrémités du tube on fait arriver de l'hydrogène bien purgé d'air et 

 sec ( 2). On chauffe dans ce courant de gaz le chlorure d'aluminium à l'aide 

 de quelques charbons, de manière à chasser l'acide chlorhydrique, le chlo- 

 rure de silicium et le chlorure de soufre dont il est toujours imprégné. On 

 introduit ensuite dans le tube de verre des nacelles, aussi grandes que pos- 

 sible, contenant chacune quelques grammes de sodium préalablement écrasé 

 entre deux feuilles de papier à filtrer bien sec. Le tube étant plein d'hydro- 

 gène, on fond le sodium, on chauffe le chlorure d'aluminium qui distille 

 et se décompose avec une incandescence que l'on modère très-bien, au 

 point delà rendre nulle, si l'on veut. L'opération est terminée quand tout 

 le sodium a disparu et que le chlorure de sodium formé a absorbé assez de 

 chlorure d'aluminium pour en être saturé. Alors l'aluminium baigne dans 

 un chlorure double d'aluminium et de sodium, composé très-fusible et vo- 

 latil. On extrait les nacelles du tube de verre, on les introduit dans un gros 

 tube de porcelaine, muni d'une allonge et traversé par un courant d'hydro- 

 gène sec et exempt d'air. On chauffe au rouge vif : le chlorure d'aluminium 

 et de sodium distille sans décomposition, on le recueille dans l'allonge, et 

 l'on trouve après l'opération dans chaque nacelle tout l'aluminium rassemblé 

 en un ou deux gros globules au plus. On les lave dans l'eau, qui enlève 

 encore un peu de sel à réaction acide et du silicium brun. Pour faire un 

 seul culot de tous ces globules, après les avoir nettoyés et séchés, on les 



(i) Je prépare maintenant des creusets infiisibles et inattaquables avec de l'alumine calci- 

 née, rendue plastique au moyen de l'alumine gélatineuse. 



(2) Pour cela on fait passer le gaz au travers d'une boule remplie d'épongé et de noir Av 

 platine et légèrement chauffée. On le dessèche ensuite avec de la chaux sodée. 



